À î M _ 



jpole d'un aimant , comme nous avons dît , ne re- 

 çoit , ou plùtôt ne confèrve jamais qu'une vertu ma- 

 gnétique déterminée ; & il paroît que cette quan- 

 tité de vertu magnétique eft déterminée par la lon- 

 gueur , la largeur & l'épaiffeur du morceau de fer 

 ou d'acier qu'on aimante. 6°. Puifque le fer ne re- 

 çoit de vertu magnétique que fuivant fa longueur ; 

 il eft important , lorfqu'on veut lui communiquer 

 beaucoup de vertu magnétique , que cette longueur 

 foit un peu confidérable : c'eft pourquoi une lame 

 d'épée reçoit plus de vertu qu'une lame de couteau , 

 parlée fur la même pierre. Il y a cependant de cer- 

 taines proportions d'épaifleur & de longueur , hors 

 defquelles le fer reçoit moins de vertu magnétique ; 

 en voici un exemple : on a aimanté fix lames de 

 fer de 4 poucès de long , & d'environ de pouce 

 d'épaifleur ; leur largeur refpe&ive étoit de 1,2, 

 3,4, 5 , & 6 lignes ; on les a parlées chacune trois 

 fois & de la même manière fur le pôle d'un excel- 

 lent aimant , & on â éprouvé les différens poids 

 qu'elles pourroient fotilever. La première , qui étoit 

 la plus petite , leva 1 grain -jj- 



La 2 e large de deux lignes ,10 -|~ 

 La 3 e large de trois lignes ,7 -f~ 

 La 4 e large de quatre lignes, 2 o 

 La 5 e large de cinq lignes , 1 -f- 

 La 6 e large de fix lignes , t 



Voici maintenant la preuve que la force magné- 

 tique qu'un morceau de fer peut recevoir d'un ai- 

 mant, dépend aufîi de la proportion de fa longueur : 

 on a pris une lame de fer de ^ de pouce d'épaif- 

 feur , de 5 lignes de large , & de 1 3 \ pouces de 

 long : on l'a paffée trois fois fur le pôle d'un aimant , 

 & elle a porté 25 grains : on l'a réduite à la longueur 

 de 10 pouces , & on l'a aimantée trois autres fois ; 

 elle a porté 3 3 grains : réduite à 9 pouces , elle a 

 porté 1 9 grains : à 8 pouces , 17 grains : à 4 pouces , 



1 f grain : d'où l'on voit que la longueur doit être 

 déterminée à 10 pouces ou entre 10 & 13 -, pour 

 qu'avec la largeur & l'épaiffeur donnée , cette barre 

 puiffe acquérir le plus de vertu magnétique. 



Lorfqu'une lame de fer ou d'acier d'une certaine 

 largeur & épaiffeur fe trouve trop courte , pour re- 

 cevoir beaucoup de vertu magnétique par commip 

 nication , on peut y fuppléer en l'attachant fur un 

 autre morceau de fer plus long , à-peu-près de même 

 largeur & épaiffeur , enforte que le tout foit à-peu- 

 près auflilong qu'il eft néceffaire , pour qu'une barre 

 quiauroit ces mêmes dimenfions pût acquérir le plus 

 de vertu magnétique qu'il eft pofîible en la parlant 

 fur le pôle de l'aimant : alors en féparant la petite 

 barre de la grande , on trouvera fa vertu magnéti- 

 que confidérablement augmentée. C'eft ainfi qu'on 

 a trouvé moyen d'augmenter confidérablement la 

 vertu magnétique d'un bout de lame de fabre d'un 

 pied de long , en l'appliquant fur un autre qui avoit 



2 piés 7 pouces & huit lignes de longueur , & en les 

 aimantant dans cette fituation : alors la petite lame 

 qui ne pouvoit porter , étant aimantée toute feule , 

 que 4 onces 2 gros 3 6 grains , foûleva après avoir 

 été féparée de la grande , 7 onces 3 gros 36 grains. 

 . Il faut cependant obferver que deux lames ainfi 

 unies l'une à l'autre , ne reçoivent pas autant de 

 vertu magnétique , qu'une feule lame de même 

 longueur & d'égale dimenfion. Car oh a coupé en 

 deux parties bien égales une lame de fer médio- 

 crement mince , & on a partagé une des moitiés 

 en plufieurs morceaux rectangulaires : on a rappro- 

 ché les parties fciées les unes des autres , afin qu'elles 

 pufTent faire à-peu-près la longueur qu'elles avoient 

 auparavant , & on les a fixées dans cette fitua- 

 tion : on a placé à côté la moitié de la lame qui n'a 



Tome I, 



A I M 



2Î 9 



point été coupée , & on les a aimantées toutes deux 

 également : la partie qui étoit reftée entière a eu beau- 

 coup plus de vertu magnétique que l'autre, & la par- 

 tie coupée en recevoir d'autant moins , que fes frag- 

 mens étoient moins contigus les uns aux autres. 



Indépendamment de ces méthodes de communi- 

 quer au fer la vertu magnétique par le moyen dé 

 l'aimant , il y en a d'autres ; dont nous parlerons ci- 

 après en traitant du magnétifme artificiel : mais nous 

 ne faurions nous difpenler à préfent de faire favoir 

 qu'il y a des moyens de donner au fer une vertu mag- 

 nétique très-confidérable , & même d'augmenter cel- 

 le des aimans foibles au point de les rendre très- vi- 

 goureux. M. Knight du Collège de la Magdelaine à 

 Oxford , eft l'auteur de cette découverte , qu'il n'a 

 pas encore rendue publique : voici des exemples de 

 la grande vertu magnétique qu'il a communiquée à 

 des barreaux d'acier , qu'on ne pouvoit pas leur pro- 

 curer en les aimantant fur les meilleurs aimans à la 

 manière ordinaire : 1°, un petit barreau d'acier à huit 

 pans, de trois pouces — de long, & du poids d'envi- 

 ron une demi-once , a levé par un de les bouts en- 

 viron onze onces fans être armé : 2 0 . un autre bar- 

 reau d'acier parallélépipède de || de pouce de long , 

 de - x % de pouce de large, & de ~ d'épaifleur , pefant 

 deux onces huit grains \ , a levé vingt onces par une 

 de fes extrémités fans être armé : 3 0 . un autre bar- 

 reau de la même forme & de quatre pouces de long , 

 armé d'acier comme un aimant , l'armure contenue 

 avec un bandage d'argent , le tout pefant une once 

 quatorze grains , a levé par le pié de fon armure qua- 

 tre livres : 4 0 . un barreau d'acier parallélépipède de 

 quatre pouces de long , d'un pouce de large , & 

 de ~ de pouce d'épaifleur , armé par fes extrémités 

 avec un bandage de cuivre pour maintenir l'armu- 

 re , le tout pefant quatorze onces un fcrupule , a levé 

 par un des piés de l'armure quatorze livres deux on* 

 ces & demie'. 



Il a fait auflî un aimant artificiel avec douze bar-* 

 reaux d'acier armés à la manière ordinaire , lequel 

 a levé par un des piés de l'armure 23 livres deux 

 onces & demie. Ces 12 barreaux avoient chacun 

 un peu plus de 4 pouces de long , de pouce de 

 large , & ^f- d 'épaiffeur ; chacune de ces lames pe- 

 foit environ 25 fcrupules; & elles étoient placées 

 l'une fur l'autre , enforte qu 'elles formoient un pa- 

 rallélépipède d'environ deux pouces de haut : toutes 

 ces lames étoient bien ferrées avec des liens de cui- 

 vre , & portoient une armure d'acier à l'ordinaire ; 

 le tout pefoit 20 onces. 



La méthode de communiquer une grande vertu 

 magnétique , particulière à M. Knight , n'eft pas bor- 

 née au fer & à l'acier : il fait auffi aimanter un ai- 

 mant foible au point de le rendre excellent : il en a 

 préfenté un à la Société Royale de Londres , qui 

 pefoit tout armé 7 fcrupules 14 grains i & qui pou- 

 voit à peine lever deux onces ; l'ayant aimanté di- 

 verfes fois , fuivant fa méthode , il fouleva jufqu'à 

 1 3 onces. Il aimante fi fort un aimant foible , qu'il 

 fa^ évanouir la vertu de fes pôles , & leur en fub- 

 ftitue enfuite d'autres plus vigoureux & directe- 

 ment contraires , enforte qu'il met le pôle boréal oii 

 étoit naturellement le pôle auftral , & ainfi de l'au- 

 tre pôle : pareillement il place les pôles d'un ai- 

 mant où étoit auparavant l'équateur , &C l'équateur 

 où étoient les pôles : dans un aimant cylindrique il 

 met un pôle boréal tout-au-tour de la circonférence 

 du cercle qui fait une des bafes , & le pôle auftral 

 au centre de ce même cercle , tandis que toute la 

 circonférence de l'autre bafe eft un pôle auftral , & 

 le centre eft pôle boréal. Il place à fa volonté les 

 pôles d'un aimant en quel endroit on peut le defirer ; 

 par exemple , il rend pôle boréal le milieu d'une 

 pierre, & les deux extrémités font pôle auftral. En- 



E e ij 



